TCVN6284-3:1997

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6284-3:1997 (ISO 6394/3 : 1991) về thép cốt bê tông dự ứng lực - phần 3: dây tôi và ram do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6284-3 : 1997 THÉP CỐT BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC - PHẦN 3: DÂY TÔI VÀ RAM Steel for the prestressing of concrete – Part 3: Quenched and tempered wire 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu cho các loại dây thép tròn được chế tạo từ thép tôi và ram có độ bền cao, có bề mặt trơn, vằn, có rãnh khía hoặc có vết ấn. Dây thép được cung cấp dưới dạng các cuộn theo qui định của TCVN 6284-1 : 1997. 2. Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 6284-1 : 1997 (ISO 6934 – 1 : 1991) Thép cốt bê tông dự ứng lực – Phần 1: Yêu cầu chung. ISO 7801 : 1984 Vật liệu kim loại – Dây – Thử uốn lại hoàn toàn. TCVN 6287 : 1997 (ISO 10065 : 1990) Thép thanh cốt thép bê tông – Thử uốn và uốn lại không hoàn toàn. 3. Định nghĩa Trong tiêu chuẩn này sử dụng các định nghĩa qui định trong TCVN 6284-1 : 1997 và định nghĩa sau đây. 3.1 Dây có rãnh khía: loại dây thép trên bề mặt cán có các đường rãnh khía dạng xoắn liên tục theo suốt chiều dài của dây. 4. Điều kiện sản xuất Dây thép phải được sản xuất từ thép có giới hạn bên cao phù hợp với TCVN 6284-1 : 1997. Thép phải được cung cấp ở dạng không có các mối hàn và chỗ nối. 5. Hình dạng bề mặt Bề mặt của dây có thể ở dạng trơn, vằn, rãnh khía hoặc có vết ấn. Mục đích của bề mặt có gân hoặc có vết ấn là để làm tăng độ bám giữa dây thép và bê tông. Hình dạng bề mặt do khách hàng qui định. Các ví dụ về dạng bề mặt được đưa ra trong phụ lục A. 6. Tính chất 6.1 Kích thước, khối lượng và độ bền Các tính chất cần thiết và các dữ liệu có liên quan đến dây tôi và ram được qui định trong bảng 1. Bảng 1 – Kích thước, khối lượng và tính chất thử kéo của dây thép tôi và ram Dạng bề mặt 1) Đường kính danh nghĩa 1) mm Giới hạn bền kéo danh nghĩa 1) N/mm 2 Diện tích mặt cắt danh nghĩa mm 2 Khối lượng trên đơn vị dài Giá trị Nhỏ nhất g/m Lớn nhất g/m Giới hạn bền kéo 3)4) N/mm 2 Giới hạn chảy 2% 2),5),6) N/mm 2 Giới hạn chảy 1% 2),4),5),6) N/mm 2 Trơn 6,0 7,0 8,0 10,0 12,2 14,0 16,0 1 570 28,3 38,5 50,3 78,5 117 154 201 210 285 373 582 867 1 143 1 491 228 310 404 631 941 1 239 1 617 1 570 đối với mọi kích thước 1 420 đối với mọi kích thước 1 380 đối với mọi kích thước Gân 6,2 7,2 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 1 570 30,2 40,7 50,3 78,5 113 154 201 224 301 373 582 838 1 143 1 491 243 327 404 631 909 1 239 1 617 1 570 đối với mọi kích thước 1 420 đối với mọi kích thước 1 380 đối với mọi kích thước Có rãnh khía hoặc vết ấn 7,1 9,0 10,7 12,6 1 420 40 64 90 125 310 482 679 942 327 522 735 1 020 1 420 đối với mọi kích thước 1 275 đối với mọi kích thước 1 250 đối với mọi kích thước 1) Đường kính danh nghĩa, hình dạng bề mặt và giới hạn bền kéo danh nghĩa chỉ dùng cho mục đích thiết kế. 2) Giới hạn chảy 0,1% là bắt buộc và giới hạn chảy 0,2% chỉ để tham khảo (xem TCVN 6284-1 : 1997), trừ khi có những thỏa thuận khác; 3) Giới hạn bền kéo đối với từng dây riêng biệt phải được tính toán đối với lực kéo lớn nhất và diện tích mặt cắt ngang danh nghĩa; 4) Không được có bất cứ một kết quả thử nào dưới 95% giá trị đặc trưng qui định. 5) Giới hạn chảy phải được tính toán đối với lực chảy và diện tích mặt cắt ngang danh nghĩa; 6) Trị số ứng suất chảy 0,1% và 0,2% gần bằng 88% và 90% giới hạn bền kéo. 6.2 Độ dãn dài và độ dẻo Độ dãn dài tương đối ứng với lực lớn nhất, Agt, không được nhỏ hơn qui định trong bảng 2. Bảng 2 – Độ dãn dài qui định Cấp độ dẻo Độ dãn dài, Agt, % Dẻo 35 Dẻo 25 3,5 2,5 Tất cả các loại dây phải có cơ chế phá hủy dẻo với sự co thắt có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Các loại dây có đường kính danh nghĩa đến 10 mm phải chịu được bốn lần thử uốn gập theo ISO 7801 mà không được có bất kỳ một vết rạn nứt nào nhìn thấy được. Những loại dây lớn hơn 10 mm phải chịu được một lần thử uốn từ 160 0 đến 180 0 mà không được có bất kỳ một vết rạn nứt nào có thể nhìn thấy được. Đường kính của gối uốn bằng 10 lần đường kính danh nghĩa của dây. 6.3 Độ phục hồi Độ phục hồi của dây phải được xác định trong 1000 giờ và ứng suất ban đầu bằng 70% giới hạn bền kéo danh nghĩa. Nếu khách hàng yêu cầu, độ hồi phục của dây cũng có thể được xác định trong 1000 giờ và ứng suất ban đầu bằng 60% và 80% giới hạn bền kéo danh nghĩa. Giá trị độ phục hồi lớn nhất của dây được qui định trong bảng 3. Bảng 3 – Độ phục hồi lớn nhất Ứng suất ban đầu so với giới hạn bền kéo danh nghĩa % Độ phục hồi, % Cấp 1 Cấp 2 70 60 80 4,0 2,0 9,0 2,0 1,0 4,5 6.4 Tính chịu mỏi Nếu khách hàng yêu cầu, vật liệu phải không bị phá hủy khi thử mỏi với 2 x 10 6 chu kỳ giao động với ứng suất lớn nhất bằng 70% của giới hạn bền kéo danh nghĩa. Phạm vi ứng suất là 200 N/mm 2 đối với dây tròn trơn và 180 N/mm 2 đối với dây thép vằn, dây thép có rãnh khía và dây thép có vết ấn. PHỤ LỤC A (tham khảo) CÁC DẠNG BỀ MẶT A.1 Dây thép tròn vằn tôi và ram Ví dụ nêu trong hình A.1 chỉ ra cách sắp xếp các gân b Chiều rộng của gân d Chiều cao của gân c Bước của gân b Góc nghiêng từ 30 0 đến 45 0 Hình A.1 – Dây thép vằn tròn tôi và ram Kích thước của gân đối với các loại dây có đường kính danh nghĩa khác nhau được qui định trong bảng A.1. Bảng A.1 – Kích thước của gân Kích thước tính bằng milimét Đường kính danh nghĩa của dây d nom Chiều cao d Chiều rộng b Chiều dài l Bước c 6,2 0,6 9 6 7,2 0,8 10 7 8,0 0,8 15 8 10,0 1,0 22 10 12,0 1,2 26 12 14,0 1,4 30 14 16,0 1,6 34 16 Giá trị diện tích gân riêng phần A r , nhỏ nhất đối với tất cả các loại đường kính là 0,033 và được tính theo công thức: trong đó a r là diện tích phần mặt cắt dọc của một gân; là góc nghiêng của gân từ 30 0 đến 45 0 ; d nom là đường kính danh nghĩa của dây; c là bước gân (xem hình 1). A.2 Dây có rãnh khía tôi và ram Ví dụ nêu trong hình A.2 chỉ ra cách sắp xếp các rãnh W Chiều rộng rãnh h Chiều sâu rãnh Góc nghiêng của rãnh Hình A.2 – Dây thép có rãnh khía tôi và ram A.3 Dây có vết ấn tôi và ram Ví dụ nêu trong hình A.3 chỉ ra cách sắp xếp các vết ấn. e Chiều rộng vết ấn l Chiều dài vết ấn Hình A.2 – Dây thép có vết ấn tôi và ram